външното покритие трябва да са гладки и без пори, дупки или външни тела.
 Целенасочената перфорация, използвана при външното покритие, не се смята за дефект.
 4.2.4. Външното покритие трябва да се перфорира така, че да се избегне образуването на мехури.
 4.2.5. Когато външното покритие е перфорирано и междинният слой е от материал, който не е устойчив на корозия, този слой трябва да се защити срещу корозия.
 4.3. Изисквания и изпитвания на вътрешния слой
 4.3.1. Якост на опън и удължение на каучукови материали и термопластични еластомери (ТПЕ)
 4.3.1.1. Якостта на опън и удължението при разрушаване трябва да се определят в съответствие със стандарт ISO 37. Якостта на опън трябва да е не по-малка от 20 МРа, а удължението при разрушаване — не по-малко от 250 %.
 4.3.1.2. Устойчивостта срещу въздействието на n-пентан трябва да се определя в съответствие със стандарт ISO 1817 при следните условия:
 а)
 среда: n-пентан;
 б)
 температура: 23 °С (допустими отклонения според ISO 1817);
 в)
 време на потапяне: 72 часа.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на обема: 20 %;
 б)
 максимално изменение на якостта на опън: 25 %;
 в)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 30 %.
 След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 °С масата не трябва да намалява с повече от 5 % спрямо първоначалната стойност.
 4.3.1.3. Устойчивостта на стареене се определя в съответствие със стандарт ISO 188 при следните условия:
 а)
 температура: 115 °С (температурата на изпитването е равна на максималната работна температура, намалена с 10 °С);
 б)
 период на излагане на въздействие: 24 и 336 часа.
 След подлагането на стареене образците престояват при температура 23 °С и относителна влажност 50 % в продължение на минимум 21 дни преди изпитването за якост на опън по точка 4.3.1.1 от настоящото приложение.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на якостта на опън: 35 % след 336 часа стареене спрямо якостта на опън на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа;
 б)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 25 % след 336 часа стареене спрямо удължението при разрушаване на материала, подложен на стареене в продължение на 24 часа.
 4.3.2. Якост на опън и удължение специално при термопластични материали.
 4.3.2.1. Якостта на опън и удължението при разрушаване се определят в съответствие със стандарта ISO 527-2 при следните условия:
 а)
 тип на образеца: 1 BA;
 б)
 скорост на опъване: 20 mm/min.
 Преди изпитването материалът трябва да престои минимум 21 дни при температура 23 °С и относителна влажност 50 %.
 Изисквания:
 а)
 якост на опън: не по-малко от 20 MPa;
 б)
 удължение при разрушаване: не по-малко от 100 %.
 4.3.2.2. Устойчивостта срещу въздействието на n-пентан трябва да се определя в съответствие със стандарт ISO 1817 при следните условия:
 а)
 среда: n-пентан;
 б)
 температура: 23 °С (допустими отклонения според ISO 1817);
 в)
 време на потапяне: 72 часа.
 Изисквания:
 а)
 максимално изменение на обема: 2 %;
 б)
 максимално изменение на якостта на опън: 10 %;
 в)
 максимално изменение на удължението при разрушаване: 10 %.
 След престой в продължение на 48 часа във въздушна среда с температура 40 °С масата